( 1460 ) 

 pidement un aussi fort volume de solution de permanganate que celui 

 qu'on doit employer, j'ai recours à la pipette de Stass dont se servent les 

 essayeurs dans la détermination du titre de l'argent par la voie humide. La 

 capacité delà pipette est de ;-ioo centimètres cubes; l'oxydation est termi- 

 née en versant avec la burette de Gay-Lussac de la solution de permanga- 

 nate jusqu'à l'apparition de l'indice, la coloration de la dissolution de fer 

 occupant, à la fin de l'opération, un volume de i litre. 



PREMIÈRE EXPÉRIENCE. 



I) Dans une barre de fer provenant du puddiage d'une fonte obtenue au 

 charbon de bois, par le traitement d'un mélange de fer spalhique et d'hé- 

 matite des mines du Ria (Pyrénées-Orientales), on a coupé deux mor- 

 ceaux, n" I et n° i. Après les avoir décapés par la raboteuse, on les a in- 

 troduits dans une caisse à cémenter: le n" i, dans la partie où l'on jugeait 

 que la température serait la moins élevée; le n° 2, dans la partie où la cha- 

 leur devait être la plus forte. 



» Après la cémentation, les deux barres portaient quelques grosses am- 

 poules et un assez grand nombre de boursoufliu-es moins développées. Les 

 espaces compris entre ces protubérances étaient entièrement recouverts 

 d'une multitude de petits points seulement visibles à la loupe. A l'extérieur, 

 et sur toute leur superficie, d'un gris foncé métallique, les barres étaient 

 enduites uniformément d'une pellicule extrêmement mince de graphite, 

 tachant les doigts à la manière de la plombagine. 



Avant la cémentation, la barre n° i pesait 4949)^4) ''^ Ijai're n" 2, 5i?.4>oo 

 Après la cémentation . » 4994 i^o ■• 5199,60 



Augmentation de poids. « 44i^5 » "^^fio 



» Dans le fer on a dosé : 



Après la cémenlation. 

 Avant la cémentation. .- ^ — -^ — ^ ~ 



N" 1. N» 2. 



Fer 0,99100 0,98200 0,97650 



Carbone combiné o,ooii8 0,00995 o,oi5i?. 



Silicium - o,ooio5 o,ooio'j 0,00120 



Soufre o,oooi2 0,00006 o,oooo5 



Phosphore 0,00100 o,ooi?.5 o,ooi3o 



Manganèse 0,00222 0,00220 0,00218 



Substances indéterminées. .. . o,oo343 0,00847 o,oo365 



1,00000 l,Q0Q00 IjOOOOQ 



